

118 



Demnach ist 1 = 2 €u 3 Fe + 7€hi 6 Fe oder Gul 27 g 



Fe) 



4 = 3€u 3 Fe -+• 5€u 9 Fe oder Gul 18 '" 



, > £e. 



FeJ 



Von dem ersten Gliede würde No. 1 nur 15,83 p. C, No. 4 nur 22,04 p. C. ent- 

 halten. Schwerlich könnte dann das Erz als B. gelten. Wer den Rest für bei- 

 gemengten Kupferglanz hält, muss hier wie auch in den früheren Fällen einen 

 viel eisenreicheren annehmen, als die sämmtlichen bisher untersuchten Abän- 

 derungen dieses Minerals. 



Wenn nun eine so grosse Beimengung eines anderen Minerals in dem B. 

 höchst unwahrscheinlich, die Existenz von Eisensul füret aber nach den 

 Schwefelbestimmungen und dem Verlust in Wasserstoff nicht zu läugnen ist, 

 auch die Uebereinstimmung vieler Analysen in den drei Reihen gegen ein Ge- 

 menge spricht, so dürfte es am besten sein, das B. für eine isomorphe Mischung 



€u 3 Fe und€u H Fe 

 zu halten. 



Guban. Als eine ähnliche Mischung erscheint ein sehr helles Erz von 

 Bacaranao aufCuba, welches nach Breithaupt, der es zuerst beschrieb, nach 

 dem Würfel spaltet und ein sp. G. = 4,042 besitzt. Wegen grossen Schwefel- 

 eisengehalts schmilzt es v. d. L. sehr leicht. Von den folgenden Analysen ist 

 die erste mit dem Material dieser Beschreibung angestellt. 



1. 2. 3. 4. 



Scheidthauer. Eastwick. Magee. Stevens. 



Schwefel 34,78 39,93 40,11 40,19 



Kupfer 22,96 20,26 21,46 20,71 



Eisen 42,51 38,90 39,55 39,41 



100,25 99,09 101,12 100,31 



Nach No. 1 enthält das Erz 1 At. Kupfer, 2 At. Eisen und 3 At. Schwefel, und 

 kann als aus 1 At. Kupfersulfuret, 2 At. Eisensulfuret und I At. Eisensesqui- 

 sulfuret bestehend gedacht werden, worauf Kenngott zuerst aufmerksam ge- 

 macht hat. Da die beiden ersteren isomorph sind, so erhält es die Formel 



3 , u VFe = €u 3 Fe + 2 Fe 3 Fe, 

 f re J 

 und ist also ein Buntkupfererz, analog dem krystallisirten. 

 (6) 3 At. Schwefel =; 600,0 = 35,38 

 (2) 1 - Kupfer = 396,6 = 23,38 

 (4) 2 - Eisen = 700,0 =» 41,24 



1696,6 100. 

 Die übrigen Analysen haben weit mehr Schwefel, und im Mittel 1 At. Kupfer, 

 2 At. Flisen und 4 At. Schwefel, gleichsam 1 At. Kupferkies und 2 At. Schwe- 

 felkies, 





